Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: SOS RODIATURA

Ho provato a rodiare alcuni ciondoli in argento con la galvanica.
Il risultato è stato pessimo.
I pezzi si sono rodiati a macchia di leopardo e l'argento è diventato
scuro,come bruciato.
Secondo voi dove ho sbagliato?
potrebbe dipendere dal fatto che ho usato acqua di rubinetto per sgrassare e
lavare i pezzi al posto dell'acqua distillata?
AIUTATEMI
GF

 Il risultato è stato pessimo.
fammi capire una cosa, con lo sproposito che costano i sali di 
rodio hai fatto una specie di tentativo a casaccio ?
Se invece avevi reperito "ricette" chimiche e schemi delle celle 
appositamente dimensionate, in quali 
parametri/fattori/circuiteria hai agito diversamente da quanto 
consigliato, oltre all'acqua di lavaggio ?
Prova a spiegare per filo e per segno le condizioni e i dettagli 
che hai usato effettivamente (e cmq per prodotti di tale pregio, 
procurati manuali specifici presso qualche orefice, magari)
ciao
cccp++mario


 ha scritto nel messaggio
news:DmQkd.28484$Ni.10...@twister1.libero.it...


 Il prezzo ti sembra buono?
non ho idea. A me scazza parecchio comprare una latta di 
cherosene che costa 1,55 Euro al litro, per rendere l'idea. Il 
Rodio per me non è altro che un nome mitologico.
ciao
CCCP++Mario


 >>>I pezzi si sono rodiati a macchia di leopardo e l'argento и diventato


 Grazie lo stesso.
prego
ciao
cccp++mario


A<

QUALCUNO,INTANTO, VOLESSE DARMI ALTRI CONSIGLI SAREI MOLTO GRATA
1) Datti una calmata...
non ringraziarmi

 ha scritto
nel messaggio news:pF4ld.5607$n%2.1...@tornado.fastwebnet.it...


 ha scritto nel messaggio
news:KZ4ld.29746$Ni.10...@twister1.libero.it...


 SE QUALCUNO,INTANTO, VOLESSE DARMI ALTRI CONSIGLI SAREI MOLTO GRATA
1- migliora il quoting per favore. se non aggiungi nulla a un messaggio 
tanto vale cancellarlo.
2- mi sembra che la densita di corente o la concentrazione siano troppo 
elevati. 

Mio fratello ( che è un vostro collega ) mi ha risolto il problemino.
A parte l'H2O distillata sbagliavo ad usare un rodio vecchio ed arrivato
quasi all'ebollizione.
Oggi ho provato a dorare e argentare alcuni oggetti ed è andato tutto
liscio.
Adesso comprerò il rodio "fresco".
Grazie a tutti
GF


       Ti do io la soluzione,in quanto sono un esperto di galvanica(ero
responsabile di un reparto in una oroficeria e di rodio so tutto. L a
soluzione di rodio gia pronta al solfato o al fosfato e: da 1,5 a 2gr minimo
di rodio metallo, acido solforico 20 cc, minimo per litro in acqua
rigorosamente distillata ,t da 35c° tensione minimo 3 volts,non c' è
pericolo di bruciare qualsiasi sia la tensione,tempo di deposizione almeno
30" meglio se 1minuto o piu.Soluzione di srassaggio iniziale acqua del
rubinetto con 30 gr di sali di sgrassaggio appositivamente formulati, in
alternativa soda caustica 30,50 gr litro in corrente di 5 volts per almeno 1
', risciaquo e neutralizzazione in acido solforico al 2% risciaquo prima di
entrare nel bagno lavaggio finale in acqua distillata,per non portare sali
inquinanti nel 
rodio.se
 viene a macchie,aumentare lo sgrassaggio,il pezzo
dopo risciaquo deve essere avolto di un film di acqua omogeneo senza
interuzione o gocce ferme.risultato garantiro lucido e omogeneo.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


